__ 257 — 



Si0 2 23, 70 



CaO 29, 81 



MgO 1, 84 



A\0^ 9, 30 



Fe 2 3 6, 33 



Acqua e tracce di materia organica 11, 80 



C0 2 ed alcali (per differenza) ... 17, 22 



100, — 



È manifesto che la presente analisi non può fornire argomento di utili confronti 

 e di valide considerazioni, sia per 1' incertezza di derivazione del carbonato di calce, 

 sia per le mancate osservazioni microscopiche. 



Resta quindi come fatto più notabile di questo saggio preliminare la prova sicura, 

 e forse non superflua, che nell' azione della calce sulla pozzolana si produce silicato e 

 alluminato di calcio cristallini ; composti che nelle malte di cemento si formano per 

 fenomeni di idratazione dei corpi attivi che nascono nella coltura dei calcari argillosi, 

 e dai quali poi ne consegue la presa e 1' indurimento. Nonostante questa diversità di 

 origine sarebbe difficile non vedere nella produzione di detti composti la causa prima 

 e comune dell' indurimento tanto delle malte di cemento, quanto di quelle formate di 

 pozzolana e di calce. 



Non senza ragione feci poi osservare che dopo 13 mesi di contatto coir acqua di 

 calce, la polvere di pozzolana aveva preso debole durezza : il qua] effetto si spiega 

 considerando le condizioni dell' esperimento. 



Si sa che le malte in genere acquistano il massimo di durezza e di resistenza in 

 determinate condizioni, fra le quali è, a mio avviso, principalissima la grandezza dello 

 spazio in cui si formano i corpi attivi cristallizzabili nella massa delle malte. Questo 

 spazio è naturalmente aumentato oltre il limite utile, quando un cemento è stemperato 

 con quantità eccessiva di acqua : nel qual caso la presa è lenta, e la durezza e resi- 

 stenza finali assumono talvolta un valore debolissimo. Effetti contrari si producono nel 

 caso opposto di diminuizione di spazio nocivo, quale si ha necessariamente, allorché 

 malte sufficientemente sode sono assoggettate a forte compressione : pratica questa 

 ben conosciuta e utilmente messa in opera per aumentare la loro durezza e resistenza. 



Da ciò consegue, e la pratica insegna, che per avere un forte indurimento di una 

 malta non basta che si formino le particelle cristalline degli elementi attivi della 

 presa, ma occorre altresì che il fenomeno avvenga nella condizione confacente al più 

 intimo legame fra di esse e di tutte le particelle solide, anche inerti, che compon- 

 gono la malta. Condizione favorevole a questo effetto non può essere evidentemente 

 quella in cui si trova la polvere di pozzolana messa a contatto coli' acqua di calce. 



